0. Kleinstück, Untersuchung von Zinn-Blei-Legierungen. 629 



öifentlichte Methode i zur Gehaltsbestimmung der genannten Legierungen 

 geeignet ist Aufserdem soll sie einen, wenn auch nur sehr kleinen, 

 Beitrag bilden zu der Frage, inwieweit die berechneten spez. Ge- 

 wichte mit den gefundenen spez. Gewichten von Zinn-Blei-Legierungen 

 übereinstimmen. 



Das Prinzip der von mir erwähnten Methode bestellt darin, dafs 

 man einen oben abgeschliffenen Cylinder, der mit einer aufgeschliffenen 

 Glasplatte verschlossen wird, als Pj^knometer benutzt. Die Einzelheiten 

 des Verfahrens sind früher von mir ausführlich beschrieben worden, 

 hier möchte ich nur darauf besonders aufmerksam machen, dafs die 

 Glasplatte, die nicht zu dünn sein darf, den Cylinder genau ver- 

 schliefsen muTs. Ein Übergreifen der Platte über den Rand des 

 Cylinders ist dagegen nicht von Nachteü. Da die im Handel bezogenen 

 Cylinder nicht immer der erwähnten Anforderung entsprechen, so schleife 

 man in einem solchen Falle die Glasplatte mit etwas Schmirgel selbst 

 auf den Cylinderrand auf und lasse sich diese kleine I\Iühe ja nicht 

 verdriefsen, denn mangelhaft schliefsende Cylinder taugen nichts, gut 

 schliefsende aber genügen selbst weitgehenden Ansprüchen. Ein gut 

 Schliefsender Cylinder zeigt, nachdem man ihn im Wasser gefüllt und 

 bedeckt hat, beim Herausnehmen niemals Luftblasen, die Platte haftet 

 vermöge der Adhäsion ziemlich fest, man kann ihn sogar unbedenklicli 

 verkehrt halten. Um das Urteil über die Kenntnis der Fehlergrenzen 

 dieser Methode zu erleichtern, habe ich die spez. Gewichte gleichzeitig 

 nach der anerkannt genauesten Methode — mit der hydrostatischen 

 Wage — ermittelt. 



Von entscheidender Bedeutung ist natürlich die Frage, ob die 

 spez. Gewichte der Zinn-Blei-Legierungen thatsächlich mit den so- 

 genannten berechneten spez. Gewichten übereinstimmen. Diese 

 Berechnungen gehen von der Voraussetzung aus, dafs die Vereinigung 

 der beiden MetaUe zur Legierung ohne eine Volumenveränderung des 

 Zinns und des Bleies erfolge, dafs die Legierung selbst sich in dieser 

 Beziehung also gerade so wie ein mechanisches Gemenge verhalte. 

 A priori gibt es Gründe genug, diese Voraussetzung zu bezweifeln, 

 sie ist auch wiederholt bestritten worden; entscheiden läfst sich die 

 Frage über die Richtigkeit derselben aber nur durch zahlreiche 



^ „Über die Bestimmung des spez. Gewichts fester Körper in 

 gröfseren Mengen", diese Zeitschrift, 26. Band, Heft 4, 1888. 



